74 Karsten 



sieht höchst wichtig seyn , die Menge des Karbiirets im weichen Stahl 

 zu ermitteln , welche durch die Zersetzung beim sogenannten Härten, 

 dem Eisen die fi^ir jeden Zweck verlangten Eigenschaften der gröfseren 

 oder geringeren Härte und der davon abhängenden geringeren oder gröfse- 

 ren Geschmeidigkeit ertheilt; allein zur Auffindung von bestimmten Mi- 

 schungsverhältnissen der Kohle zum Eisen, in dem. harten Zustande des 

 Metallgemisches, werden diese Untersuchungen nicht führen können. 



Ein bestimmtes Mischungsverhältnifs — wenn ein solches vorhan- 

 den ist — wird daher nur im Roheisen zu finden seyn , und zwar in 

 dem Roheisen , welches unmittelbar bei der Verschmelzung der Eisen- 

 erze erhalten wird , und nicht in dem , dessen Kohlegehalt durch Um- 

 schmelzen auf mannigfache Weise vermehrt oder vermindert seyn kann. 

 Das graue Roheisen enthält theils freie , theils gebundene Kohle , folg- 

 lich abgeleitete Verbindungen, deren Bildung von dem Grad der Hitze, 

 bei welchem das Roheisen erzeugt ward , und A'on den Umständen ab- 

 hängig erscheint , unter denen die Erstarrung erfolgte. Es wird daher 

 auch bei diesem Eisen kein bestimmtes Mischungsverhältnifs vorausgesetzt 

 werden können. Dagegen läfst es sich bei dem weifsen Roheisen erwar- 

 ten, welches bei einem guten Gange des Ofens und bei einem solchen 

 Erzsatz erblasen ist, bei dem die Scheidimg des Eisens von der Schlacke 

 so vollständig erfolgt , dafs die Schlacke durch Eisenoxydul noch nicht 

 dunkel gefärbt erscheint. Aus Gründen, deren Auseinanderseiziuig hier 

 zu weit führen wüi'de, ist es bekannt, dafs solches Roheisen^ beim Be- 

 triebe der Koakhohenöfen nur mit grofser Schwierigkeit, und beim Be- 

 triebe der Holzkohlenhohenöfen , anhaltend und mit stets gleichbleiben- 

 den Eigenschaften, nur bei Verschmelzimg leichtflüssiger Eisenerze erhal- 

 ten werden kann. Das weifse Roheisen, mit grofseU, stark glänzenden 

 Spiegelflächen , welches deutlich eine' krystallinische Struktur verräth 

 und welches am vollkommensten und in gleichbleibender Beschaffenheit 

 bei der Verschmelzung der Spatheisensteine ei-lialien wird, ist ein solches, 

 bei dem sich ein bestimmtes Mischungsverhältnifs der Kohle am wahr- 

 scheinlichsten erwarten läfst. 



Durch Auflösen des Eisens in Säuren ist der Kohlegehalt dessel- 

 ben, wie vorhin gezeigt worden , um so weniger genau zu bestimmen, 

 je geringer der Antheil Kohle ist , welcher sich im ungebundenen Zu- 



